24 



und Stengel laufen in Krystallspitzen aus, welche die Gypsform 

 erkennen lassen. Das Mineral hat ein sehr gutes Ansehen, be- 

 sitzt hyacinthrothe bis röthlichbraune Farbe und Perlmutter- bis 

 Seidenglanz; das Strichpulver ist gelb. Spec. Gewicht 2,983 

 (Temp. 21,0 C). 



Plattner hatte schon als Bestandteile Eisenoxyd, Phosphor- 

 säure und Wasser angegeben; eine Analyse ergab dieselbe Zu- 

 sammensetzung und zwar procental : 



Eisenoxyd .... 54,50 

 Phosphorsäure . . 28,65 

 Wasser 16,55 



99,70. 



Aus dieser Zusammensetzung berechnet sich nach der Reci- 

 prokenmethode ein Atomverhältniss von 5,1 : 3,0 : 13,8, wofür 

 man setzen kann 5 : 3 : 14, so dass also die Formel öFe^Ch 

 . 3P 2 5 + 14FLO vorgeschlagen werden könnte; diese Formel 

 verlangt: 



5Fe,0 3 . . 800 54,13 

 3P,Ö 5 . . . 426 28,82 

 14H 2 . . 252 17,05 



1478, 100,00, 



was also ziemlich gut mit dem Gefundenen übereinstimmt. • Es 

 war schwierig, den Beraunit völlig rein zu erhalten, indem ein 

 schwarzer Körper beigemengt war, doch wurde selbstverständlich 

 so gut als möglich reines Material zu erlangen gesucht. Bei 

 dem Trocknen des Pulvers bei 100° entwich nur eine sehr ge- 

 ringe Menge hygroscopisches Wasser; längere Zeit bis nahe zum 

 Siedepunkte des Quecksilbers erhitzt, verlor das Mineral 13,20 

 Proc. Hydratwasser und das Pulver behielt noch seine schöne 

 rothbraune Farbe bei, bei stärkerem Glühen erlitt das Pulver 

 noch 3,35 Proc. Verlust, und zwar gingen bei dem Glühen im 

 Porzellantiegel 2,12 Proc. fort und das Pulver wurde schmutzig- 

 braun; im Platintiegel endlich entwichen noch 1,23 Proc, wobei 

 das Pulver theilweise schmolz, ohne den Tiegel anzugreifen. Zw r ei 

 in dieser Richtung angestellte Versuche ergaben absolut gleiche 

 Resultate. Berücksichtigt man dieses Verhalten, so ergeben sich 

 durch Rechnung 1 1 Aeq. Hydratwasser, während 3 Aeq. als ba- 



